62 L'eber deu Einfluss der Jahrringbreite auf die Substanz des Holzkörpers. 



Eine Ausnahme von dieser Regel habe ich schon früher nachgewiesen, 

 indem ich zeigte, dass bei sehr engen Jahresringen der Kiefer, wie solche sich 

 im höheren Alter an den unteren Stammtheilen bilden, oder wie sie an stark 

 unterdruckten Bäumen zur Ausbildung gelangen, die feste Herbstholzzone fast 

 ganz verloren geht. Es reichen die nur dürftig zugeführten Bildungsstoffe wohl 

 noch aus, um eine schmale, aus dünnwandigen Tracheiden gebildete Zone zu 

 erzeugen, nicht aber, auch eine aus dickwandigen Breitfasern bestehende Herbst- 

 schicht zu bilden. 



iJie vorliegenden Untersuchungen- betreffen meist Bäume, die noch im 

 besten Wüchse sich befanden, und doch tritt bei den alten Kiefern, die von 

 dem höheren Fichtenbestande , in welchem sie eingesprengt waren, etwas im 

 Wüchse beeinträchtigt wurden, schon die erwähnte Verschlechterung des Holzes 

 bei dem Jahresringe von 5 — 1 mm deutHch hervor. 



Noch mehr zeigte die eine Lärche, welche trotz ihres 55jährigen Alters 

 schon im Wüchse selu' zurückblieb, die Geringwerthigkeit des sehr schmal- 

 ringigen Holzes. Holz mit 0.5 — 1 mm Ringbreite zeigt 43.1 gr, solches mit 

 1.1 — 1.5 mm Ringbreite dagegen 47 gr Substanz pvo 100 cct. 



Von dem sehr schmalringigen Holze unter 1 mm mittlerer Riugbreite ab- 

 gesehen, zeigen die Untersuchungen des Nadelholzes, dass mit zunehmender 

 Ringbreite die Qualität, d. h. die Substanzmenge der Hölzer abnimmt. 



Die alten und jungen Fichten zeigen bei gleicher Ringbreite, abgesehen 

 von unbedeutenden Schwankungen dieselbe Substanzmenge; diese ist am höch- 

 sten bei Ringbreiten von 1 — 2 mm mit abgerundet 41 gr und sinkt bei Ring- 

 breiten von 5.1 — 5.5 mm auf 34.1 gi- herab. Beim Trocknen verliert das 

 leichte breitringige Holz weit weniger an Raum, als das schwerere engringige 

 Holz. Das Schwindeprocent des letzteren steigt auf 15.3, während Holz mit 

 5.1 — 5.5 mm Ringbreite nur 8.5 " o schwindet. Das verschiedenartige Schwinde- 

 procent steigert noch die Unterschiede in der Qualität des absolut trockenen 

 Fichtenholzes. Das specifische Trockengewicht sinkt von 47.8 ** <, auf 37.2 " o 

 hinab. 



Bei der Kiefer treten die Unterschiede zwischen der Qualität des breit- 

 und engringigcn Holzes noch viel schärfer in die Augen. Allerdings muss man 

 in Rücksicht auf die mit der Verkernung und Verharzung eintretende nach- 

 trägliche Substanzvermehrung nur das Splintholz der jungen und alten Kiefern 

 berücksichtigen. Die sehr schmalen Jahresringe des Splintes der alten Kiefern 

 zeigen den schon besprochenen Rückgang in der Qualität. 



Sehen wir hiervon ab, so sinkt die Substanzmenge mit zunehmender Ring- 

 breite von 43.9 (44) bis auf 33.3 gr, also von 1 auf ','4 der Substanzmenge pro 



